|ばね用冷間圧延鋼帯に規定されたS50Cの物性2013年6月14日更新ばね用に規定されたS50Cは、機械構造用のものと基本の鋼の五元素の部分では相違ありませんが、ばね用のほうがより細かい成分指定があり、具体的には銅、ニッケル、クロム、ニッケルとクロムの合計値が規定の値以下であることが求められます。硬度については、ばねの性能に直結する部分でもあるため、熱処理の違いによって別々の値が設定されています。図面などで指定する場合は必ず末尾のCSPや熱処理の種類まで明記すべきです。末尾にCSPがつかねば、そもそもどちらの鋼材なのか判別もできなくなります(使われている鋼材の寸法であたりをつけることはできますが...)。材料記号CSiMnPSCuNiCrNi+CrVS50C-CSP0.47から0.530.15から0.350.60から0.900.030以下0.035以下0.30以下0.20以下0.20以下0.35以下-S50C-CSPの熱処理記号A焼き鈍しをしたものR冷間圧延のままのものH焼入れ焼戻しをしたものBオーステンパをしたものAとRの場合は、特に指定や取り決めがない場合、表面はブライト仕上げとなります。Hといった形になります。比重について特に規定はありませんが、成分から概算を算出することはできます。鉄鋼材料の基本となる比重である7.876を基準に、含有している炭素量の加太から概算を割り出す方法としては、以下の計算式があります。比重=7.876−0.030×炭素(%)S50C-CSPの硬度について硬度の規定のうち、R、H、Bについては、中心値として硬度を指定してもよい範囲を示しています。硬度の許容差は、施されている熱処理によって異なり、Rについては±20HV、HとBについては±25HVとなっており、いずれも1条内の硬さのばらつきは、30HV以内と定められています。Aについても硬さのばらつきは、30HV以内となっています。±0.080±0.090-ばね用として規格化されている冷間圧延鋼帯の幅の許容差この範囲外のサイズを持つ鋼帯(厚さが0.25mm未満、厚さ4mmを超える、幅600mm以上などの鋼帯)については、当事者間での取り決めによるため、規格には規定されていません。±0.20±0.25±0.40板の長さの許容差は、2000mm未満のものと2000mm以上4000mm未満の区分でまず分かれています。長さ幅200mm未満200mm以上600mm未満2000mm未満+50+1002000mm以上4000mm未満+100+200ばね用冷間圧延鋼帯の横曲がりについて冷間圧延鋼帯のうち、ばね用のものに固有の規格として横曲がり(反り)のパラメータがあります。長さ1000mmあたりのしなりの最大値を規定したもので、両端については適用除外となります。熱処理(調質)の種類によって鋼材の硬さも変わるため、異なる規格値が適用されます。製造業に関わりのあるさまざまな仕事や調べものの一助になれば幸いです。このサイトについて研削・研磨に関わる情報から、被削材となる鉄鋼やセラミックス、樹脂に至るまで主として製造業における各分野の職種で必要とされる情報を集め、提供しています。「専門的でわかりにくい」といわれる砥石や工業の世界。わかりやすく役に立つ情報掲載を心がけています。砥石選びや研削研磨でお困りのときに役立てていただければ幸いですが、工業系の分野で「こんな情報がほしい」などのリクエストがありましたら検討致しますのでご連絡ください。研磨や研削だけなく、製造業やものづくりに広く関わりのあるリンクを集めています。